28 
zu werfen; der Scherben wurde dabei hellbraun, aber nicht dicht und hatte 
nur eine Festigkeit etwa gleich derjenigen guter Irdenware. 
Wir versahen unsere Scherben mit verschiedenartigem Dekor: mit Lösungs- 
farben und Unterglasurfarben (wir verfügten über Blau, Braun und Schwarz 
für den reduzierend, außerdem über Gelb und Grün für den oxydierend zu 
brennenden Scherben). 
Den oxydierend zu brennenden Scherben glasierten wir auch mit Lauf- 
glasuren und verwendeten hierbei die an der Fachschule in Bunzlau gebräuch- 
lichen Versätze. 
Es ergaben sich hierbei, abgesehen von den Besonderheiten, die das De- 
korieren stark eisenhaltiger Scherben notwendiger Weise mit sich brachte, 
keinerlei weitere erhebliche Schwierigkeiten. 
Noch leichter und sicherer als feldspatglasierte dichte Ware ließ sich 
aus vorstehenden Massen salzglasierte dichte Ware erhalten und zwar je 
nach der Feuerführung in hellbrauner bis schokoladenbrauner Farbe. 
Wir verfuhren dabei wie folgt: 
Die Ware wurde roh und unverglüht in die etwa 5000 ccm fassende Muffel 
unseres Versuchsofens (ein Industrieofen stand uns hierfür leider nicht zur 
Verfügung) eingebaut und nun bis etwa 1000° oxydierend, dann reduzierend 
gebrannt. Wenn 1270° (S. K. 7) erreicht waren, wurde der Schornsteinschieber 
so gestellt, daß aus der Muffel kein Bauch austrat, und nun wurden ca. 30 g 
Kochsalz durch ein Porzellanrohr in die etwa 5000 ccm haltende Muffel ein- 
geblasen; es entwichen aus der Muffel reichliche Dämpfe von Ferrichlorid. 
Nach Zugabe des Salzes wurde das Feuern eingestellt, der Schieber völlig 
geöffnet, damit die Salzdämpfe entweichen konnten und nach etwa 10 Minuten 
endgültig geschlossen ; schließlich wurde die Muffel verschmiert. Beim Er- 
kalten drang trotzdem immer etwas Luft in die Muffel und entwickelte hierbei 
die schokoladenbraune Farbe. Wenn wir von Anfang bis Schluß die Atmosphäre 
der Muffel reduzierend hielten, gewannen wir, anstatt der erhofften grauen, eine 
wenig ansehnliche dunkelgraue bis schwarzgraue Ware; wir zweifeln aber nicht, 
daß man in größeren Öfen, in denen sich die Feuerführung und damit auch 
die Zusammensetzung der Ofenatmosphäre besser regeln läßt, aus unseren 
Massen auch graues Steinzeug wird erzeugen können. 
Da sich Tone wie die geschilderten in West- und Ostpreußen anscheinend 
noch mehrfach finden, so hoffe ich, daß sich, angeregt durch diese Versuche, 
hier allmählich nun auch eine Fabrikation dichten Steinzeugs entwickeln wird. 
Natürlich werden bei der Übertragung unserer Versuche ins Große noch 
mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden sein. 
Einen Teil der in unsern Versuchsöfen und in dem großen Ofen der Fach- 
schule in Bunzlau gebrannten Waren habe ich des lokalen Interesses wegen 
in der ,, Gewerbeausstellung für Ost- und Westpreußen zu Allenstein 1910^‘ 
ausgestellt; sie wurden daselbst durch Verleihung der goldenen Medaille aus- 
gezeichnet. 
7 
